( 1 ) 0 . 3 중량 % NH 4 F 및 2 부피 % 의 탈 이 온 수 대 글리콜 용액 을 10 분 동안 자기 적 으로 교반 한 후 3 개 의 전극 전기분 해 셀 속 에 옮긴다 ; ( 2 ) Ti 메시 를 아세톤 과 에탄올 에서 초음파 로 세척 한 후 N 2 분위기 에서 건조 한다 . ( 2 ) 의 Ti 메시 를 작동 전극 인 ( 1 ) 의 전기분 해 셀 , 캐소드 인 큰 면적 Pt 호일 에 첨가 하 고 , 30 분 동안 포 텐 시오스 탯 60 V 하 에서 애 노 딕 산화 ( anodic oxidation ) 하 고 탈 이온 수 로 세척 하 고 3 시간 동안 400 ℃ 에서 가열 한 후 TiO 2 ＠ Ti 를 얻 는다 ; ( 3 ) 얻 은 TiO 2 ＠ Ti 를 80 ml 탈 이 온수 와 함께 0 . 002 M Pb ( CH 3 COO ) 2 · 3 H 2 O 의 용액 에 첨가 한 후 , 6 시간 동안 N 2 분위기 에서 280 ℃ 로 가열 한다 . 탈 이 온수 로 세척 하 고 진공 에서 건조 한 후 지름 이 100 nm 인 100 nm PbTiO 3 나노 와 이 어 ＠ Ti 전극 을 얻 는다 . Ti 메시 의 PPI ( 구멍 의 수 / 인치 ) 는 200 이 며 , 공극 크기 는 50 ㎛ 이 다 .